( 642 ) 



» Wohler a employé souvent pour l'altaque des minéraux silicalés l'a- 

 cide fluorhydrique produit en présence même du minéral pulvérisé par 

 l'action de l'acide sulfurique sur le fluorure de calcium. De nombreux chi- 

 mistes y ont substitué l'emploi des fluorhydrates de fluorure ou de fluorures 

 alcalins. 



)) Attaque de l'émeraude. — i° Lorsque l'on applique le procédé de 

 Wohler au traitement de l'émeraude, on constate qu'il est difficile d'obtenir 

 une attaque complète, surtout en opérant avec des quantités un peu no- 

 tables de matière. On remédie à cet inconvénient en fondant d'abord 

 l'émeraude avec le fluorure de calcium. A cet effet, on chauffe au feu de 

 coke dans un grand creuset de plombagine de 5''s à &-^ d'un mélange de 

 I partie d'émeraude et 2 parties de fluorure de calcium. Lorsque la masse 

 est fluide on la coule dans un baquet rempli d'eau : on obtient ainsi une ma- 

 tière poreuse facile à pulvériser. L'attaque par l'acide sulfurique est très vive 

 et doit être faite à froid. Il est commode d'opérer dans une grande terrine en 

 grès. Lorsque le dégagement de fluorure de silicium a cessé, on chauffe au 

 bain de sable, jusqu'à apparition de fumées blanches abondantes d'acide 

 sulfurique. On peut projeter alors par petites |)ortions dans l'eau; les sul- 

 fates d'alumine, de glucine et de fer entrent en solution, et il se forme un 

 dépôt blanc de sulfate de chaux. On décante ce liquide, on lave le préci- 

 pité, et on concentre les solutions. L'excès d'acide est ensuite saturé 

 partiellement par du carbonate de potasse, et on laisse refroidir : il se dé- 

 pose en abondance de l'alun qui entraîne la majeure partie de l'alumine. 



)) Les eaux-mères séparées de l'alun sont saturées par l'ammoniaque et 

 additionnées d'un excès de carbonate d'ammoniaque; on laisse en contact 

 pendant plusieurs jours en agitant fréquemment. La solution filtrée aban- 

 donne à l'ébuUition un carbonate impur de gtucinium et d'ammonium sur 

 la purification duquel nous allons revenir dans un instant. 



» 2° L'emploi du four électrique nous a fourni un nouveau procédé 

 rapide de traitement de l'émeraude. Ce minéral chauffé dans un tube de 

 charbon fond facilement et ne tarde pas à entrer en ébullition ; il se dégage 

 des vapeurs abondantes constituées au début par de la silice presque pure 

 qui se dépose en un feutrage épais à l'extrémité du tube. Lorsque, après 

 l'expérience, on examine les dépôts se rapprochant de la partie chauffée, 

 on constate que leur teneur en silice diminue tout en étant supérieure à la 

 quantité renfermée normalement dans l'émeraude; par contre, la partie la 

 plus fixe ne renferme guère que la moitié de la silice de l'émeraude, 

 soit 3o pour 100 en moyenne. Si l'on opère dans un creuset et que l'on 



